## PENINGKATAN RAPAT ARUS KRITIS SUPERKONDUKTOR BSCCO-2223 DENGAN PENAMBAHAN Ag

## Yustinus Purwamargapratala, E. Sukirman, Didin Sahidin W, dan Wisnu Ari Adi
Puslitbang Iptek Bahan (P3IB) - BATAN Kawasan Puspiptek Serpong 15314, Tangerang

## ABSTRAK
PENINGKATAN RAPAT ARUS KRITIS SUPERKONDUKTOR BSCCO-2223 DENGAN PENAMBAHAN Ag . Pembuatan komposit Bi 2 Sr 2 Ca 2 Cu 3 O 10 /Ag (BSCCO/Ag) dengan penambahan 0%berat Ag; 2,5%beratAg; 5%berat Ag; dan 10 %berat Ag telah dilakukan. Pembuatan dilakukan dengan metode pirolosis menggunakan garam cair urea sebagai pelarut. Sintering sampel dilakukan pada suhu 845 o C di lingkungan udara biasa selama 72 jam. Hasil pengukuran sampel dengan probe empat titik menunjukkan bahwa untuk penambahan 0 %berat Ag; 2,5 %berat Ag; 5 %berat Ag; dan 10 %berat Ag diperoleh rapat arus kritis Jc berturut-turut adalah 3,3 x 10 6 Am -2 ; 5,9 x 10 6 Am -2 ; 10,4 x 10 6 Am -2 ; dan 20,0 x 10 6 Am -2 . Sedangkan suhu transisi kritis Tc sekitar 105 K dan tidak ada perubahan yang berarti untuk masing-masing sampel. Hasil pengamatan SEM menunjukkan bahwa butir-butirnya berbentuk seperti plat ( plate like ) dengan ukuran yang bervariasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan Ag pada superkonduktor BSCCO-2223 maka rapat arus kritis bahan menjadi lebih baik karena Ag dapat menempati ruang antar butiran.
Kata kunci : Rapat arus kritis, superkonduktor, BSCCO, penambahan Ag

## ABSTRACT
THE INCREASING OF THE CRITICAL CURRENT DENSITY ON BSCCO-2223 SUPERCONDUCTOR BY SILVER ADDITION . The synthesis of BSCCO/Ag superconductor composite with the addition of 0, 2.5, 5, and 10 wt % Ag by pirolysis method has been performed. In this method was used urea molten salt as solvent. The samples were sintered at 845 o C for 72 hours on air. The critical current densities of the samples were 3.3 x 10 6 , 5.9 x 10 6 , 10.4 x 10 6 , and 20.0 x 10 6 Am -2 by addition of 0, 2.5, 5, and 10 wt % Ag, respectively. The Jc measurement results were 3.3 x 10 6 Am -2 , 5.9 x 10 6 Am -2 , 10.4 x 10 6 Am -2 , and 20.0 x 10 6 Am -2 with addition of 0, 2.5, 5, and 10 wt % Ag, respectively. There were no significantly different in critical temperature at about 105 K. Microstructure analysis using SEM shows that the samples have plate like grains with various sizes. This result shows that the silver addition can increase the critical current density on the BSCCO-2223 superconductor.
Key words : Critical current density, superconductor, BSCCO, Addition Ag

## PENDAHULUAN
Salah satu logam mulia yang tidak merusak sifat superkonduktivitas bahan khususnya untuk superkonduktor keramik adalah perak (Ag). Penambahan Ag dalam superkonduktor keramik tersebut dapat meningkatkan sifat mekanik dan sifat listrik terutama rapat arus kritis ( Jc ) bahan. Didin dan kawan-kawan [1] telah berhasil menambahkan Ag 2 O ke dalam matriks superkonduktor sistem YBCO. Mereka telah membuktikan bahwa penambahan Ag 2 O ke dalam superkonduktor sistem YBCO tidak mengubah sifat superkonduktivitas bahan dan menghasilkan efek flux pinning yang cukup kuat sehingga rapat arus kritis dapat meningkat sangat signifikan.
Pada penelitian sebelumnya telah dipelajari mengenai interaksi perak (Ag) dengan superkonduktor BSCCO-2223 (fasa-2223) [2]. Sintesis superkonduktor
BSCCO/Ag tersebut disinter pada suhu 845 o C selama 72 jam di udara. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Ag (0 – 10 % berat Ag) dapat menurunkan Tc (BSCCO-2223) hingga Tc = 103 K dari 110 K. Ag ini berperanan mempromosikan terjadinya dekomposisi BSCCO-2223 menjadi BSCCO-2212 (fasa-2212) dan memunculkan fasa impuritas (CuO, Ca 2 CuO 3 , dan Ca 2 PbO 4 ). Hasil yang sama diperoleh juga oleh Sarkar dan kawan-kawan [3], mereka melaporkan bahwa dengan penambahan perak sampai 15 % volume, Tc bahan ini turun sebanyak 40 K dan fasa-2223 relatif berkurang terhadap fasa-2212 dibandingkan dengan sampel BSSCO murni. Penurunan Tc ini akan berdampak pada rendahnya rapat arus kritis ( Jc ) bahan tersebut karena rentang suhu operasinya semakin pendek. Sedangkan syarat aplikasi praktis adalah bahan tersebut harus memiliki rapat arus
Peningkatan Rapat Arus Kritis Superkonduktor BSCCO-2223 Dengan Penambahan Ag (Yustinus Purwamargapratala)
kritis ( Jc ) yang cukup tinggi dalam orde 10 9 -10 10 A.m -2 pada suhu T = 77 K [4]. Chui dan kawan-kawan [5], juga telah melakukan penelitian tentang pengaruh suhu sintering terhadap sifat superkonduktivitas dan strukturmikro komposit BPSCCO/Ag dengan variasi penambahan 0%berat sampai dengan 50 %berat Ag 2 O. Berdasarkan data DTA, suhu onset menuju partial melting untuk BSCCO murni adalah 869 o C dengan puncak endotermik pada suhu 889 o C. Sedangkan campuran BSCCO yang mengandung 10 % berat Ag memiliki suhu onset menuju partial melting pada 849 o C dengan puncak endotermik pada 865 o C. Mereka menyimpulkan bahwa penambahan Ag (0 %berat sampai dengan 50 %berat Ag 2 O) tidak akan merusak sifat superkonduktivitas bahan apabila komposit tersebut di sinter di udara pada suhu di bawah titik lebur ( peritectic point ). Pada penelitian sekarang akan dilakukan pembuatan dan karakterisasi komposit BSCCO/Ag (0 %berat sampai dengan 10 %berat Ag) dengan menggunakan pelarut garam urea cair. Urea NH 2 COOHNH 2 merupakan media yang baik untuk pembuatan bahan superkonduktor keramik [6, 7]. Dibandingkan dengan reaksi padatan ( solid state reaction ), pembuatan komposit BSCCO-2223/Ag melalui media urea cair tidak diperlukan penggerusan berulang-ulang, karena pencampuran di media basah memungkinkan atom-atom penyusun dapat bereaksi dengan urea sehingga setelah proses pirolisis dihasilkan serbuk yang lebih homogen. Disamping itu, urea adalah bahan yang relatif murah dan mudah diperoleh di pasaran. Jadi penelitian ini bertujuan untuk membuat prekusor komposit BSCCO/Ag yang memiliki rapat arus kritis tinggi.

## METODE PERCOBAAN
Prekusor superkonduktor sistem BSCCO dibuat melalui reaksi kimia dengan mencampurkan bahan penyusun garam-garam nitrat, seperti : Bismut Nitrat Bi(NO 3 ) 3 , Timbal Nitrat Pb(NO 3 ) 2 , Stronsium Nitrat Sr(NO 3 ) 2 , Kalsium Nitrat Ca(NO 3 ) 3 , dan Tembaga Nitrat Cu(NO 3 ) 2 , pada perbandingan stokiometri unsur Bi : Pb : Sr : Ca : Cu = 1,6 : 0,4 : 2 : 2 : 3.
Sedangkan serbuk Ag 2 O diperoleh dari STREM dengan kemurnian 99+ %. Proses pembuatan komposit BSCCO/Ag ini dapat ditunjukkan dalam diagram alir pada Gambar 1.
Garam-garam nitrat tersebut dicampur dengan urea kemudian dipanaskan sambil diaduk sampai terjadi pelarutan dan pengeringan kembali. Hasil pencampuran tersebut dipirolisis pada suhu 300 o C, 500 o C, dan 700 o C masing-masing selama 1 jam yang bertujuan untuk menghilangkan zat-zat volatil (mudah menguap). Serbuk kering hasil percampuran tersebut digerus dengan menggunakan mortar, kemudian dikalsinasi pada suhu 800 o C selama 24 jam. Selanjutnya serbuk hasil kalsinasi
digerus kembali dan dicetak dalam bentuk pelet (silindris) berukuran diameter 15 mm dengan tekanan 8 ton.m -2 . Sampel-sampel yang telah dicetak tadi disinter pada suhu 845 o C selama 72 jam di dalam aliran udara biasa. Sampel hasil sintering tersebut diuji sifat levitasinya, yaitu dengan cara : sampel tersebut direndam ke dalam nitrogen cair selama 10 menit, kemudian satu per satu diletakkan di atas permukaan magnet permanen. Apabila sampel melayang di atas permukaan magnet tersebut, maka bahan tersebut diindikasikan sebagai bahan superkonduktor dan begitu sebaliknya.
Sampel-sampel tersebut digerus kembali, kemudian ditimbang 4 cuplikan dengan neraca analitik masing-masing dengan berat 4 gram dan ditambahkan serbuk Ag 2 O sebanyak 0%berat Ag ; 2,5%berat Ag ; 5%berat Ag ; dan 10 %berat Ag yang selanjutnya berturut-turut disebut dengan sampel BSCCO/Ag 0 %, BSCCO/Ag 2,5 %, BSCCO/Ag 5 %, dan BSCCO/Ag 10 %. Keempat cuplikan yang telah ditambahkan Ag 2 O tersebut dicetak kembali dalam bentuk pelet (sampel silindris) berukuran diameter 15 mm dengan tekanan 8 ton.m -2 dan di sinter ulang pada suhu 845 o C selama 72 jam di dalam udara biasa.
Pengamatan strukturmikro sampel dilakukan dengan bantuan SEM ( Scanning Electron Microscope ) merek Philip 515. Sedangkan kualitas dan kuantitas fasa-fasa yang ada di dalam sampel diamati dengan teknik difraksi sinar-x. Alat yang digunakan adalah X-ray Diffractometer Shimadzu . Pengukuran pola difraksi sampel dilakukan dengan berkas sinar-x dari tube anode Cu dengan panjang gelombang, l = 1,5406 Å, mode = continuous-scan, step size = 0,02°, dan time per step = 0,5 detik. Rapat arus kritis Jc sampel diukur
Gambar 1 . Diagram alir proses pembuatan komposit BSCCO/Ag
dengan menggunakan Metode Four Point Probe (MFPP) [8]. Eksperimen tersebut dilakukan di Puslitbang Iptek Bahan - BATAN. Pengukuran suhu transisi kritis Tc ditentukan dengan suseptibilitas magnet terhadap suhu yang dilakukan di Pusat Penelitian Fisika - LIPI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu foto hasil pengujian efek Meissner untuk mengetahui sifat superkonduktivitas sampel diperlihatkan pada Gambar 2. Sedangkan hasil pengujian efek Meissner untuk keempat sampel ditunjukkan pada Tabel 1.
Tampak pada Tabel 1 bahwa keempat sampel melayang di atas permukaan magnet permanen SnCo. Hal ini menunjukkan bahwa apabila medan magnet luar yang diterapkan berubah terhadap waktu atau tetap, maka bahan ini akan memberikan respon efek perisai yang menolak perubahan medan tersebut. Dalam keadaan ini bahan bersifat diamagnetik sempurna dan lazim disebut bahan berada dalam kondisi Meissner . Suhu transisi kritis ( Tc ) keempat sampel ini ditunjukkan pada Gambar 3. Pada Gambar 3 diperlihatkan bahwa suseptibilitas magnet semakin bertambah dengan meningkatnya suhu. Berdasarkan pada teori Bardeen Cooper Schrieffer (BCS) bahwa apabila pada bahan tersebut diterapkan medan magnet sebesar H maka hal ini juga berarti pemberian energi sebesar  H MdH 0 0  kepada bahan tersebut [9]. Sedangkan besarnya energi kinetik pasangan elektron yang sering disebut dengan pair interaction energy , yaitu energi yang diperlukan untuk
pembentukan pasangan elektron ( cooper pair ) sangat bergantung pada suhu [10]. Apabila suhu T jauh di bawah Tc maka pair interaction energy ini akan semakin
Gambar 2 . Efek Meissner dari sampel BSCCO/Ag 10%
(a) BSCCO/Ag 0% (b) BSCCO/Ag 2,5% (c) BSCCO/Ag 5% (d) BSCCO/Ag 10%
Nama sampel Penambahan Ag 2 O ( % berat Ag) Hasil pengujian efek Meissner BSCCO/Ag 0 % BSCCO/Ag 2,5 % BSCCO/Ag 5 % BSCCO/Ag 10 % 0 2,5 5 10 Melayang Melayang Melayang Melayang
Tabel 1 . Efek Meissner dari sampel BSCCO/Ag 10%
Peningkatan Rapat Arus Kritis Superkonduktor BSCCO-2223 Dengan Penambahan Ag (Yustinus Purwamargapratala)
besar. Apabila suhu T mendekati harga Tc maka besarnya pair interaction energy ini akan semakin kecil. Pada akhirnya besarnya energi eksternal  H MdH 0 0  ini akan lebih besar dari pair interaction energy , sehingga y terjadi transfer fasa dari keadaan superkonduksi ke keadaan normal. Dengan kata lain bahwa energi eksternal ini sama dengan energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan electron berpasangan ( depairing ) menjadi elektron normal.
Pada Gambar 3 tampak adanya dua transisi Tc , yaitu Tc untuk BSCCO-2223 dan BSCCO-2212 yang berturut turut disebut dengan fasa Tc tinggi ( Tc FTT) dan fasa Tc rendah ( Tc FTR). Nilai Tc FTT untuk sampel BSCCO/Ag 0 %, BSCCO/Ag 2,5 %, BSCCO/Ag 5 %, dan BSCCO/Ag 10 % berturut-turut adalah 105 K, 105 K, 104 K, dan 105 K. Sedangkan Tc FTR tampak sama yakni 80 K. Tc FTT tampak relatif sama dengan bertambahnya kandungan Ag di dalam sampel. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan Ag tidak mempengaruhi kestabilan fasa matrik BSCCO-2223. Hasil ini didukung lebih lanjut oleh pola difraksi sinar-x seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.
Identifikasi fasa-fasa pada Gambar 4 merujuk pada makalah Chiu dan kawan-kawan [5], kemudian dikonfirmasi dengan database JCPDS - International Center for Diffraction Data ( ICDD ) tahun 1997 [11-14].
Pada Gambar 4 terlihat bahwa kualitas maupun kuantitas BSCCO-2223 tidak berubah dengan meningkatnya kandungan Ag sampai 10 % di dalam sampel. Hal ini menunjukkan bahwa dengan suhu sintering 845 o C ini, Ag tidak bereaksi dengan matrik BSCCO-2223. Hasil ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Chiu [5] dan Dou [15] yang melaporkan bahwa berdasarkan data DTA, suhu onset menuju partial melting untuk BSCCO murni adalah 869 o C dengan puncak endotermik pada suhu 889 o C. Sedangkan campuran BSCCO yang mengandung 10 % berat Ag memiliki suhu onset menuju partial melting pada 849 o C dengan puncak endotermik pada 865 o C seperti yang terlihat pada Gambar 5.
Gambar 5 menunjukkan bahwa penambahan Ag 2 O menurunkan suhu lebur ( peritectic point ) pada sistem ini dari 889 o C menjadi 865 o C. Hal ini disebabkan titik lebur Ag 2 O lebih rendah dari superkonduktor BSCCO. Penambahan Ag 2 O juga dapat mengakibatkan terjadinya larutan padat Ag 2 O-PbO-CuO. Larutan padat Ag 2 O-PbO-CuO terdekomposisi pada suhu antara 187 o C sampai dengan 450 o C dan stabil pada suhu di atas itu [3]. Apabila dekomposisi ini terjadi pada suhu tinggi (suhu sintering), maka Ag 2 O akan terdekomposisi menjadi Ag. Dan Ag ini yang mempromosikan terjadinya dekomposisi fasa dari superkonduktor BSCCO ini. Namun apabila proses sintering ini dilakukan pada suhu dibawah titik onset nya ( partial melting ), maka Ag ini tidak akan bereaksi dengan matriksnya.
Pada Gambar 4 tampak fasa Ag semakin meningkat dan muncul pada sudut 2  = 38,12 o dan 44,28 o . Fasa impuritas yaitu fasa CuO yang muncul pada sudut 2  = 38,73 o diduga sebagai penyebab rendahnya Tc FTT ini. Dari hasil pengukuran Tc dan analisis XRD
Gambar 4 . Pola difraksi sinar-x sampel BSCCO/Ag dengan penambahan Ag(0–10%) (  ) BSCCO fasa 2223, (  ) BSCCO fasa 2212, (  ) Ag, dan (  ) CuO
Gambar 5 . Kurva DTA untuk BSCCO/Ag (0% dan 10% berat) [3]
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa komposit BSCCO/Ag ini sudah terbentuk.
Gambar 6 memperlihatkan hasil pengukuran rapat arus kritis ( Jc ) sebagai fungsi penambahan persen berat Ag. Tampak bahwa nilai rapat arus kritis ( Jc ) semakin meningkat dengan bertambahnya kandungan Ag di dalam sampel. Harga Jc untuk sampel BSCCO/Ag 0 %, BSCCO/Ag 2,5 %, BSCCO/Ag 5 %, dan
BSCCO/Ag 10 % berturut-turut adalah 3,3 x 10 6 Am -2 ; 5,9 x 10 6 Am -2 ; 10,4 x 10 6 Am -2 ; dan 20,0 x 10 6 Am -2 .
Jc dari komposit BSCCO/Ag yang dibuat dengan menggunakan pelarut garam cair urea ini tampak meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan Jc hasil penelitian terdahulu, yaitu dari STREM [2]. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harga Jc naik, yaitu : porositas dan weak link , ukuran butir, keteraturan butir ( grain aligment ), dan fluks pinning [16-18]. Hasil ini didukung oleh pengamatan struktur mikro dengan menggunakan SEM seperti yang terlihat pada Gambar 7. Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa struktur seperti pelat ( plate like ) nampak jelas terlihat di semua sampel. Struktur seperti pelat ( plate like ) pada sampel BSCCO/Ag 2,5 %, BSCCO/Ag 5 %, dan BSCCO/Ag 10 % ini memiliki bentuk yang sama ( similar ) dengan sampel BSCCO/Ag 0 %. Dan struktur ( plate like ) ini nampak semakin besar dengan bertambahnya kandungan Ag di dalam sampel. Hal ini menunjukkan bahwa Ag dapat menghapuskan adanya isolasi di daerah weak link ( eliminate the insulating weak link regions ). Dengan demikian porositas dan sumber-sumber weak link semakin berkurang.
Faktor lainnya adalah besarnya ukuran butir. Pembuatan prekusor BSCCO dengan pelarut garam cair urea ini cenderung memperoleh ukuran butir yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan reaksi padatan [6, 7, 16]. Semakin kecil ukuran butirnya semakin besar luas permukaan kontak antara butir satu dengan butir yang lain, akibatnya kerapatan bahan dan Jc meningkat [16].
Keteraturan butiran ( grain aligment ) pada umumnya dapat diperoleh dari hasil proses pelelehan
bahan ( melting process ) [17]. Kemudian faktor yang terakhir adalah adanya fluks pinning yang cukup kuat. Arus yang mengalir dalam bahan superkonduktor akan menimbulkan rapat gaya Lorentz ( F L ) pada sistem vortex .
(a) (b) (c) (d) Gambar
7 . Strukturmikro dari sampel (a) BSCCO/Ag 0%, (b) BSCCO/Ag 2,5%,
(c) BSCCO/Ag 5%, (d) BSCCO/Ag 10%,
Gambar 6 . Rapat arus kritis versus penambahan Ag di dalam sampel
Akibatnya vortex dalam keadaan bebas ini akan menimbulkan transport listrik yang disipatif. Sehingga gerakan vortex ini perlu dicegah. Untuk itu diperlukan pinning untuk mencegah gerak vortex ini. Sumber pinning ini dapat berupa cacat kristal yang disebabkan oleh impuritas. Pada Gambar 4 jelas terlihat adanya fasa impuritas, yaitu CuO dan Ag. CuO dan Ag yang dimiliki oleh komposit superkonduktor ini ternyata efektif sebagai sumber pinning yang kuat untuk menahan gerakan vortex ( flux line ) tersebut [18-19].

## KESIMPULAN
Pembuatan komposit BSCCO/Ag dengan penambahan 0 %berat Ag; 2,5 %berat Ag ; 5 %berat Ag; dan 10 %berat Ag ke dalam matriks superkonduktor BSCCO-2223 yang di sinter pada suhu 845 o C selama 72 jam telah berhasil dilakukan. Nilai Tc FTT relatif sama dengan penambahan Ag 0%berat sampai dengan 10 %berat. Penambahan Ag ini tidak mempengaruhi kestabilan matriks BSCCO-2223. Harga Jc meningkat dengan penambahan Ag sebanyak 0 %berat sampai dengan 10 % berat. Ag dapat menghapuskan isolasi di daerah weak link . Hal ini terlihat dari struktur seperti pelat ( plate like ) yang semakin membesar.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Gunandjar, S.U. selaku Kepala Puslitbang Iptek Bahan BATAN, almarhum DR. Wuryanto sebagai pelopor kemajuan kelompok superkonduktor, kepada DR. Ridwan selaku Kepala Bidang Bahan Maju P3IB BATAN yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian, Dra. Grace Tj. Sulungbudi, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan makalah ini.

## DAFTAR ACUAN
[1]. WINATAPURA, D.S., WISNU, A. A., Jurnal Sains Materi Indonesia , 1 (3) (2000) 21-26
[2]. YUSTINUS, P., WISNU ARI ADI, Interaksi Ag dengan Superkonduktor BSCCO Fasa 2223, sedang dalam proses penerbitan pada Jurnal Teknik Mesin Trisakti.
[3]. SARKAR, A.K., MAARTENSE, I., PETERSON, T.L., J. Mater. Res. , 7 (1992) 1672
[4]. MURAKAMI, M., Supercond. Sci. Technol . 5 (1992) 185-203
[5]. CHIU, Y.D., LEI, T.S., KAO, C.H., Journal of Materials Science , 29 (1994), 2678 – 2682
[6]. YUSTINUS P, IDRA GUNAWAN, WURYANTO, Pembuatan Komposit YBCO-123/Ag Melalui Pelarut Garam Cair Urea, Pertemuan dan Presentasi
Ilmiah Penelitioan Dasar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir , PPNY - BATAN, Buku II, (1996) 85-91
[7]. WURYANTO, Sintesis Superkonduktor YBa 2 Cu 3 O 7-x Melalui Prekusor Hasil Pirolisis Garam Cair Urea dan Ammonium Nitrat, Prosiding Seminar Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelitian Dasar dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir , Yogyakarta, (1994)
[8]. WISNUARIADI, ENGKIR SUKIRMAN, DIDIN S. WINATAPURA, GRACE TJ. SULUNGBUDI, Majalah BATAN , XXXIV (1/2) (2001) 15-30 [9]. ROSE-INNES, A.C., RHODERICK, E.H.,
Introduction to Superconductivity , Pergamon Press , Oxford , (1969) 92-110
[10]. BUCKEL, W., Superconductivity , VCH Publisher Inc., New York , (1991) 112-159
[11]. PANDEY, D., et al ., Physica C , Superconductivity , 173 (1991) 476
[12]. WEST, A., University of Aberdeen , Old Aberdeen ,
Scotland , ICDD Grant-in-Aid (1990) [13]. SWANSON, TATGE, Natl. Bur. Stand. ( U.S .), Ciro , 539 (1) (1953) 23
[14]. MARTIN, K., MCCARTHY, G., North Dakota State Univ ., Fargo , ND , USA , ICDD Grant-inAid , (1991)
[15]. DOU, S.X., SONG, K.H., LIU, H.K., SORRELL, C.C., APPERLEY, M.H., GOUCH, A.J., SAVVIDES, N., HENSLEY, D.W., Physica C , 160 (1989) 533-540
[16]. WISNU ARI ADI, GRACE TJ. S., DIDIN S. WINATAPURA, E. SUKIRMAN, ARI HANDAYANI dan OCTAVIANUS, Jurnal Sains Materi Indonesia , 4 (3) (2003) 8-14
[17]. WISNU ARI ADI, E. SUKIRMAN, DIDIN S. W., GRACE TJ. S., M. RIFAI M. dan RIDWAN, Jurnal Sains Materi Indonesia , 3 (3) (2002) 9-14
[18]. WISNUARIADI, ENGKIR SUKIRMAN, DIDIN S. WINATAPURA dan GRACE TJ. SULUNGBUDI, Jurnal Sains Materi Indonesia , 3 (1) (2001) 38-44.
[19]. ROSE-INNES, A.C., RHODERICK, E.H., Introduction to Superconductivity , Pergamon Press , Oxford , (1969) 92-110